Holzzersetzung 35 
in seinem ganzen Querschnitte, damit die Schwellen nicht verfaulen, sondern 
nur durch die mechanischen Beanspruchungen zerstört werden. 
Bei richtiger Anwendung sind alle Gifte als Imprägnierungsstoffe 
gut. Verf. teilt sie in zwei Gruppen ein: 
1. Stoffe, welche die durch den Hausschwamm verursachte Fäulnis 
zurückhalten können, sog. starke Gifte: Sublimat, die in Öster¬ 
reich üblichen Fluorver bindungen, Teeröl; mehr an der Ober¬ 
fläche anzuwenden (sog. „Oberflächenimprägnierung). 
2. Stoffe, welche die Hausschwammfäulnis nicht verhindern können: 
Chi or zink, Kupfervitriol. Die anderen Holzzerstörer (außer 
Hausschwamm) werden in ihrer Entwicklung aufgehalten (sog. 
schwache Gifte). Da sie leichter das Holz im ganzen Splinte 
durchtränken, spricht Verf. von einer „Baumimprägnierung“. 
Teeröl kann man für beide Imprägnierungstypen anwenden. Der 
Grad der Giftigkeit des Stoffes hat auf die Dauer der Schwellen einen 
viel geringeren Einfluß als die folgenden Eigenschaften des Holzes, speziell 
des Buchenholzes: Der Kern ist für Imprägnierungsstoffe leitungsfähig, 
was bei anderen Hölzern nicht der Fall ist. Hat die Buche einen „falschen“ 
Kern, so ist ein solches Holz auszuschalten. Außerdem ist jedes Holz, 
welches enge innerste Jahresringe hat, das beste. 
Die Leitungs- und Aufnahmsfähigkeit des Holzes für den 
Imprägnierungsstoff ist bei den einzelnen Individuen einer und derselben 
Art verschieden, sie nimmt auch in einem und demselben Holze von der 
Oberfläche gegen die Mitte rapid ab. Die Flüssigkeit kann sich fast nur 
in der Längsrichtung des Holzes durch die Tracheiden fortpflanzen, in 
anderen Richtungen lediglich in einem für die Technik belanglosen Maße. 
Das Boucherie- Verfahren hat den Vorteil, daß jedes Holz unabhängig 
vom anderen imprägniert wird. Die besseren und daher schwer zu im¬ 
prägnierenden Hölzer brauchen unter sonst gleichen Umständen längere 
Zeit zur völligen Durchtränkung als die schlechteren Hölzer, welche leichter 
und mehr die Flüssigkeit aufnehmen. Beim pneumatischen Verfahren 
kommen in eine Kesselladung Hölzer ungleicher Qualität, daher auch eben¬ 
solcher Leitungsfähigkeit; die gutleitenden nehmen mehr Flüssigkeit auf 
als die schlechtleitenden. Splint mit breiten Jahresringen nimmt leichter 
und mehr Flüssigkeit auf als solcher mit engen. Bei diesem Verfahren 
werden vielmehr zuerst die leitungsfähigsten Bahnen von der Flüssigkeit 
passiert, dann nach und nach die weniger leicht gangbaren. Holz mit 
stärkeren Splintschichten wird tiefer durch tränkt wie jenes mit einer 
schwächeren Splintschicht. Die Ungleichheit der Imprägnierung beruht 
also nicht in der ungleichen Intensität der Durchtränkung, sondern in der 
ungleich starken Schicht, welche imprägniert worden ist. Man sollte also 
die Hölzer länger behandeln, das Verfahren würde sich aber sehr verteuern. 
Daher schlägt Verf. vor, bei dem pneumatischen Verfahren in eine Kessel¬ 
ladung immer nur jene Hölzer mit einer gleich starken Splintschicht und 
mit gleich breiten Jahresringen unterzubringen. Das Holz müßte auch 
vor der Imprägnierung gleichmäßig ausgetrocknet und so behandelt werden, 
daß es nicht entwertet werde und die Leitungsfähigkeit nicht einbüßt. 
Einen Einfluß der chemischen Zusammensetzung des Bettungs¬ 
materiales auf die Entwicklung der Fäulnis hat Verf. nie feststellen 
können. Die physikalischen Eigenschaften dieses Materiales kommen aber 
3 * 
